﻿— 780 — 



descrivendo la formazione di un nichelito alcalino, derivato egualmente dal 

 biossido Ni O 2 , dà un' autorevole conferma all' esistenza di questo ed alle 

 vedute esposte precedentemente da uno di noi circa gli ossidi superiori del 

 nichelio. I due autori suddetti, nell' eseguire la preparazione del perossido 

 di potassio, hanno notato che, bruciando all'aria il potassio sopra una lamina 

 di nichel puro, compariva, in mezzo alla massa giallo-bruna del perossido 

 alcalino formatosi, una sostanza nera, cristallizzata in lunghi e sottili prismi. 

 Con opportuni trattamenti sono giunti ad isolare questo composto ed a sta- 

 bilire che esso è un nichelito della composizione: Ni O 2 , Ni 0 , K 2 0. Questo 

 nichelito trattato con acqua subisce una completa idrolisi e dà origine ad 

 un nichelito-nicheloso: Ni O 2 , Ni 0 , 2 H 2 0 , nel quale, in luogo di una mo- 

 lecola di K 2 0 dell'originario nichelito alcalino, sono subentrate due mole- 

 cole di acqua, senza che con ciò sia avvenuta alterazione nell'aspetto cri- 

 stallino del composto. 



Questo nichelito alcalino Ni O 2 , Ni 0 , K 2 0 e quello di bario 2 Ni O 2 , 

 Ba 0 , preparato dal Dufeau, sono gli unici composti finora noti, i quali di- 

 mostrino la funzione di debole acido che anche il nichelio è capace di eser- 

 citare col suo ossido superiore. 



Nel corso delle ricerche intraprese già da qualche tempo sugli ossidi 

 del nichelio, noi abbiamo avuto occasione di isolare un nuovo nichelito al- 

 calino, il quale sta parimenti ad illustrare la funzione acida del biossido 

 di nichelio. Della preparazione e delle proprietà di questo nuovo nichelito 

 intendiamo appunto occuparci nella Nota presente. 



Nel 1896 il Dudley (') ha indicato un metodo di preparazione dell'os- 

 sido idrato Ni 3 0 4 , 2 H 2 0 , metodo che noi qui succintamente ricordiamo. 

 Si riscalda al calor rosso in un crogiuolo di nichel una certa quantità di 

 nichel metallico polveroso insieme a perossido di sodio; compariscono così ben 

 presto, fluttuanti nella massa alcalina fusa, dei piccoli cristalli neri, lucenti, 

 la cui quantità aumenta di mano in mano col tempo. Dopo circa un' ora, 

 sospesa l'azione del calore, si sommerge il crogiuolo raffreddato sotto acqua 

 distillata; i cristalli formatisi nella fusione calano rapidamente al fondo del 

 recipiente e per mezzo di lisciviazioni e levigazioni con acqua si riesce a pri- 

 varli del forte eccesso di alcali e del nichel polveroso rimasto inattaccato. 

 Per togliere tutto l'alcali al prodotto cristallino lo si sottopone a molte ore 

 di lavaggio in apparecchio Soxhlet. Si essica quindi a 110° e vi si passa 

 sopra da ultimo una calamita onde asportare quelle particelle di nichelio che 

 eventualmente potessero ancora esservi frammiste. 



Tali sono, per sommi capi, le indicazioni del Dudley secondo cui si deve 

 ottenere un bel composto, in lamelle cristalline, lucenti, di aspetto grafitoide, 

 corrispondente alla forinola Ni 3 0 4 , 2 H 2 0. 



(') Journ. of the Amerio, chemic. Soc, 18, 901 (1896). 



